## Penyempurnaan Resin Anti Kusut dengan Senyawa Dihidroksi
Etilena Urea (Akrofik NZK)  pada Kain Kapas 100%
Luciana 1) , Riza Rizkiah 2)
2) Prodi Teknik Kimia Tekstil Universitas bandung Raya, Jl. Banten No. 11 Bandung, 40272 Email : lucianalaksmi697@gmail.com
2) Prodi Teknik Industri TekstilUniversitas bandung Raya, Jl. Banten No. 11 Bandung, 40272 Email : rizarizkiah45@gmail.com

## Abstract
The  process  of  producing  uniforms  or  shirts  made  of  100%  cotton  weaving    is  very  much  in  demand, especially in Indonesia with a tropical climate which is suitable for wearing clothes made from cotton. The need  for  100%  cotton  fabric  needs  both  domestically  and  abroad  made  the  textile  companies  intensely innovate because  of the connection with the  quality of the cotton  fabric to meet  market standards and  in accordance  with  consumer  desires.  There  are  several  factors  that  usually  affect  the  quality  of  a  fabric, including dimensional stability, tensile strength and tensile strength. Anti-creasing enhancements are a form of resin refinement application intended to improve the wrinkle-resistant properties of cellulose fabrics. The purpose of this study  was to determine the optimum conditions that can be achieved from the addition of anti-tangle resin substances  (Acrylics NZK) to  the physical properties of the fabric. The resin used was an anti-creasing resin with the trade name Ackfik NZK (Dihydroxy Ethylene Urea) using a temperature of low heating  (Curing  130°C    )  and  a  concentration  variation  of  80,  90.  100,  110  g  /  l.  The  results  showed  the optimum conditions achieved in this experiment were the concentration of anti-creasing agent 100g / l with a heating temperature of 130 ° C obtained a formaldehyde-free content of 55.80 ppm, dimensional stability of 3.2% wariness of 2.4% warp and towards the feed , tear strength of 0.640 kg of cloth towards the warp of 0.625  kg  in  the  direction  of  feed,  Pull  strength  of  fabric  24.43  kg  in  the  direction  of  warp  11.86  kg  in  the direction of feed.
Keywords: acrophic, dimensional stability, tear strength, tensile strength, cotton cloth.

## Abstrak
Proses  produksi  pakaian  seragam  atau  kemeja  dari  bahan  kain  tenun  kapas  100%  .  banyak diminati,  khususnya  di  negara  Indonesia  yang  beriklim  tropis  sangat  cocok  untuk  memakai pakaian yang terbuat dari bahan kapas. Kebutuhan akan keperluan kain kapas 100% baik dalam negeri  dan  luar  negeri  membuat  pihak  produsen  perusahaan  tekstil  gencar  untuk  banyak berinovasi  karena  keterkaitan  dengan  mutu  dari  kain  kapas  tersebut  agar  memenuhi  standar dipasaran  dan  sesuai  dengan  keinginan  konsumen.  Ada  beberapa  faktor  yang  biasanya mempengaruhi  mutu  dari  suatu  kain,  diantaranya  yaitu  kestabilan  dimensi,  kekuatan  sobek, kekuatan  tarik  dan  sifat  anti  kusut.  Penyempurnaan  anti  kusut  merupakan  salah  satu  bentuk aplikasi penyempurnaan resin ditujukan untuk memperbaiki sifat ketahanan kusut kain kapas. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kondisi  optimum  yang  dapat  dicapai  dari penambahan zat resin anti kusut (Akrofik NZK) terhadap sifat fisik kain. Resin yang digunakan adalah  resin  anti  kusut  dengan  nama  dagang  Akrofik  NZK  (  Dihidroksi  Etilena  Urea)  dengan menggunakan suhu pemanasawetan (low curing) 130°C   dan variasi konsentrasi  80.  90.  100. 110 g/l .Hasil penelitian menunjukan kondisi optimum yang dicapai pada percobaan ini adalah pada  konsentrasi  zat  anti  kusut  100g/l  dengan  suhu  pemanasawetan  130°C    diperoleh  kadar formaldehid bebas sebesar 55,80 ppm, kesetabilan dimensi 3,2 % kearah lusi 2,4 %dan kearah pakan, kekuatan sobek kain 0,640 kg ke arah lusi 0,625 kg ke arah pakan, kekuatan Tarik  24,43 kg ke arah lusi 11,86 kg ke arah pakan.
Kata kunci : akrofik, stabilitas dimensi,  kekuatan sobek , kekuatan tarik, kain kapas.
Penyempurnaan Resin Anti Kusut dengan Senyawa Dihidroksi Etilena Urea (Akrofik NZK)  pada Kain Kapas 100%

## PENDAHULUAN
........ Seiring dengan berkembang ilmu dan teknologi di era globalisasi ini terutama di bidang ilmu tekstil, kebutuhan akan  pakaian  yang hinggga saat ini  terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik itu untuk memodifikasi kain dari bahan serat alam dan serat buatan ataupun memodifikasi  zat  kimia  pembantu  tekstil,  dikarenakan  untuk  penggunaan    zat  kimia  tekstil tersebut harus   sesuai,  salah satunya harus ramah lingkungan.
Proses produksi pakaian seragam atau kemeja dari kain tenun kapas 100% , banyak diminati, di  Indonesia  ini  yang  beriklim  tropis  sangat  cocok  untuk  memakai  pakaian  yang  terbuat  dari bahan kapas. Kain tenun kapas yang banyak dipakai untuk pakaian seragam dan kemeja fashion saja  banyak digunakan untuk bahan sarung, seprai, sarung bantal,dan lain-lain. Kebutuhan akan keperluan  kain  kapas  100%  baik  dalam  negeri  dan  luar  negeri  membuat  pihak  produsen perusahaan tekstil gencar untuk banyak berinovasi karena keterkaitan dengan mutu  dari kain kapas tersebut agar memenuhi standar dipasaran dan sesuai dengan keinginan konsumen.
PT  Niaga  Kurnia  memproduksi  berbagai  jenis  kain  kemeja  untuk  bahan  seragam  maupun untuk  bahan  fashion,  proses  pembuatan  kain  tersebut  dilakukan  proses  persiapan penyempurnaan tekstil. Proses persiapan penyempurnaan tekstil di PT Niaga kurnia dilakukan secara kontinyu. PT Niaga Kurnia bekerjasama dengan PT Achroma sebagai produsen pembuat zat  pembantu  tekstil.  Kerja  sama  yang  dilakukan  antara  lain  untuk  percobaan  zat  resin  yang telah  di  modifikasi,  zat  resin  anti  kusut  yang  mengandung  formadehida  jika  digunakan  akan menimbulkan kerusakan fisik pada kain kapas salah satunya berkurangnya kekuatan tarik pada kain  kapas  tersebut.  Zat  resin  anti  kusut  yang  di  produksi  PT  Achroma    disebut    formaldehid bebas    dengan  konsentrasi  maksimum  300  ppm  menurut  IPCS  (  Internasional  Programme Chemistry  Safety)  dengan  nama  dagang  Akrofik  NZK  dan  tidak  begitu  merusak  kain    dan mempunyai kekuatan tarik yang baik. Sehingga Akrofik NZK ini bisa di katagorikan mempunyai keunggulan  dari  zat-zat  resin  anti  kusut  yang  sudah  ada.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kondisi  optimum  penggunaan  zat  resin  anti  kusut  (Akrofik  NZK)  dengan menggunakan suhu pemanasawetan (low curing) 130°C dan variasi konsentrasi  80. 90. 100.110 g/l.

## TINJAUAN PUSTAKA Kapas
Serat kapas merupakan produk berharga karena hanya sekitar 10% dari berat kotor, produk hilang  dalam  pemerosesan  apabila  lemak,  protein,  malam,  (  lilin  )  dan  lain-lain  residu disingkirkan, sisanya adalah polimer selulosa murni dan alami. Selulosa ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kapas yang mempunyai kekuatan, daya tahan dan daya serap yang unik namun disukai orang. Bahan tekstil yang terbuat dari kapas bersifat menghangatkan dikala dingin dan menyejukan dikala panas ( menyerap keringat ). Adapun sifat fisika dan sifat kimia dari serat kapas diantaranya ( Soeprijono et al., 1997 ) :

## 1. Sifat Fisika
Warna krem
Kekuatan serat per bundelnya adalah 70.000 sampai 96.700 pon per inci persegi. Dalam keadaan basah, kekuatannya akan bertambah. Mulurnya sekitar 4-13% dengan rata-rata 7%. Keliatan  ( Toughness )  adalah  ukuran  yang  menunjukkan  kemampuan  suatu  benda  untuk menerima  kerja.Kekakuan  ( Stiffness )  adalah  daya  tahan  terhadap  perubahan  bentuk  atau perbandingan  kekuatan  saat  putus  dengan  mulur  saat  putus.  Moisture  Regain(MR)  serat kapas pada kondisi standar adalah 7-8,5 .Berat Jenis Berat jenis serat kapas berkisar 1,50 – 1,56.
2. Sifat Kimia
a. Rusak oleh oksidator dan penghirolisa.
b. Rusak cepat oleh asam kuat pekat dan rusak perlahan oleh asam encer.
c. Sedikit terpengaruh oleh alkali, kecuali larutan alkali kuat yang menyebabkan penggelembungan serat.
d. Larut dalam kuproamonium hidroksida dan kuprietilen diamin.
e. Mudah terserang jamur dan bakteri dalam keadaan lembab dan hangat.

## Akrofik NZK
Zat resin anti kusut yang  digunakan dalam  penelitian ini adalah zat resin anti kusut dengan nama dagang Akrofik NZK yang mempunyai sifat sifat sebagai berikut (Clarianchem, 2018)
Tabel 1. Karakteristik Akrofik NZK No Spesisifikasi Hasil 1 Bentuk Fisik Hasil 2 Karakteristik Kimia Jelas, cairan vsikositas rendah 3 Reaksi Bersifat asam 4 Densitas pada 20°C Ca 1,12g/cm 3 5 Dilutabilitas Diencerkan  dengan  air  dingin dalam proposi berapapun 6 Stabilitas Penyimpanan Penyimpanan  pada  6  bulan terakhir 20°C 7 Ketahanan Stabilitas Produk mengkristal atau mengental pada suhu dibawah titik  beku,  setelah  dicairkan menjadi sepenuhnya efektif 8 Kompabilitas  dengan zat kimia lain Umumnya  sesuai  dengan  zat kimia  yang  biasa  digunakan dalam finishing, seperti bahan aditif,  pelembut,  bahan  anti air,dan bahan anti jamur

## Penyempurnaan Resin Anti Kusut
Penyempurnaan  anti  kusut  merupakan  suatu  proses  pemberian  resin  anti  kusut  yang bersifat  permanen  pada  kain  tertentu  untuk  keperluan  tertentu.  Proses  penyempurnaan  anti kusut  merupakan  salah  satu  proses  penyempurnaan  tekstil  menggunakan  resin  yang  juga memberikan  sifat  tahan  kusut,  kestabilan  dimensi,  dan  lain  sebagainya.  Pada  umumnya  resin merupakan kondensasi aminoplas yang terjadi dari reaktan-reaktan nukleofil, senyawa NH dan senyawa karbonil (Majory, 1993)
Ditinjau dari segi molekulnya, resin terdiri dari molekul-molekul komplek yang pada kondisi tertentu akan bergabung satu sama lain membentuk molekul yang sama berbentuk linier atau siklik.  Dengan  adanya  kemampuan  membentuk  molekul  besar  diantara  rantai  molekul,  maka rantai  molekul  serat  seakan-akan  diikat  satu  sama  lain  pada  posisi  tertentu  sehingga kedudukannya tidak mudah berubah lagi. (Shenai &Saraf,  1990)

## Mekanisme Penyempurnaan Anti Kusut
Serat kapas tersusun atas  molekul-molekul selulosa yang saling berkaitan satu sama lainnya dengan  ikatan  hydrogen  dan  van  der  waals  membentuk  daerah  kristalin  pada  serat  kapas. Ketika  serat  kapas  mengalami  tekukan  maka  rantai  molekul  kapas  pada  wilayah  tekukan bergeser relatif satu terhadap lainnya (Marsh, 1957).
Penyempurnaan Resin Anti Kusut dengan Senyawa Dihidroksi Etilena Urea (Akrofik NZK)  pada Kain Kapas 100%
Pada  daerah  kristalin  jarak  rantai-rantai  molekulnya  begitu  dekat  sehingga  ikatan  yang terbentuk antara satu rantai dengan rantai di dekatnya cukup kuat untuk menahan pergeseran tersebut.Pada  daerah  amorf  susunan  rantai-rantai  molekulnya  lebih  berjarak  dan  memiliki orientasi yang berbeda sehingga gaya-gaya ikatan antar rantai molekulnya tidak sekuat daerah kristalin  dan  akan  mudah  putus  oleh  gaya-gaya  luar  seperti  gaya  tekuk.  Sebagai  akibatnya, rantai-rantai molekul pada daerah amorf akan bergeser relatif satu terhadap lainnya mengikuti arah  tekuk  dan  selanjutnya  membentuk  ikatan-ikatan  hydrogen  dan  van  der  waals  yang  baru yang  mempertahankan  susunan  rantai  pada  posisi  yang  baru.  Bila  rantai-rantai  molekul  pada bagian  amorf  dapat  dipertahankan  pada  posisinya  akan  diperoleh  ketahanan  kusut  yang  baik (Hall, 1966).

## METODOLOGI
A. Material
Bahan  yang  digunakan  adalah  kain  tenun  100%  kapas  yang  belum  dilakukan  proses penyempurnaan. Zat yang digunakan resin anti kusut  di hidroksida etilena Urea ( Akrofik ZNK) yang diperoleh dari PT.Achroma.

## B. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di Laboratorium PT Niaga Kurnia dan Laboratorium Evaluasi Tekstil Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Diagram alir dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar1. Diagram alir penelitian
Kain Kapas 100 % Kain kapas direndam dengan zat resin anti khusus Pengeringan
Pendahuluan Proses padding Sudah melalui proses persiapan dan pengelantangan Proses penyempurnaan resin anti kusut dengan zat resin akrofik ZNK Konsentrasi zat resin 80 g/l ; 90 g/l ; 100 g/l ; 110 g/l
WPU 70 %
Selama 2 menit dengan suhu 100 o C Pengujian dan Evaluasi
Pemanas Awe- tan( low curing) Dengan  suhu 130 o C  selama 3 menit
Stabilitasi dimensi, kekuatan sobek, kekuatan tarik
Pengujian kadar formaldehid
bebas
Evaluasi hasil penyempurnaan anti kusut meliputi:
1.Pengujian kadar formaldehida bebas dengan menggunakan  standar cara uji Toray TRS 3001 B-2001 : Acetyl Acetone Method.
2.Pengujian Stabilitas dimensi dengan menggunakan cara uji SNI ISO 5077-2011
3 Pengujian kekuatan sobek kain dengan menggunakan cara uji SNI ISO 13937-1-2010
4.Pengujian kekuatan Tarik kain menggunakan cara uji SNI ISO 08-0276-2009

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengujian kadar Formaldehida
Berdasarkan  hasil  pengujian  kadar  formaldehida  bebas  pada  kain  didapat  data  hasil perhitungan kadar formaldehida bebas dalam satuan ppm ( part per million) sebagai berikut:
Tabel 2.  Pengujian Kadar Formaldediha NO Konsentrasi Akrofik NZK (g/l) Kadar formaldehida bebas (ppm) 1 80 40,61 2 90 43,08 3 100 55,86 4 110 67,53
Gambar 1. Grafik Hubungan Antara Kadar Formaldehida Bebas Pada Kain Contoh  Uji Terhadap Perbandingan Variasi Konsentrasi Akrofik NZK
Pengujian  kadar  formaldehida  bebas  pada  kain  hasil  penyempurnaan  resin  Akrofik  NZK sebesar 40,61 ppm 43,04 ppm, 55,86 ppm, 67,53 ppm, makin tinggi penggunaan resin Akrofik NZK maka kadar bebas formadehidnya makin bertambah. Berdasarkan sifatnya ,resin melamin formaldehida  menghasilkan  lebih  banyak  formaldehida  bebas  yang  terdapat  pada  kain.  Resin melamin  formaldehida    juga  merupakan  resin  yang  kurang  stabil.  Apabila  proses  polimerisasi resin terganggu dan meninggalkan sisa resin yang tidak terpolimerisasi pada kain,sisa resin ini mengakibatkan kadar formaldehida bebas pada kain meningkat.
Berdasarkan ketentuan menurut SNI 7617 & Oeko tex 100 standar maksimal formaldehida bebas pada kain ≤ 75 ppm . pemakaian resin Akrofik NZK sampai dengan konsentrasi 110 g/l masih dalam batas aman dalam produksi bahan tekstil.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 K a d a r Fo rm a l d eh id a b eb a s (p p m )
Kondentrasi Akrofik NZK (g/l)
Penyempurnaan Resin Anti Kusut dengan Senyawa Dihidroksi Etilena Urea (Akrofik NZK)  pada Kain Kapas 100%

## 2. Pengujian stabilitas dimensi kain
Stabilitas dimensi adalah proses pencucian, pengeringan dan pemulihan. Kain yang bermutu baik  adalahkain yang  tidak  mengalami  perubahan dimensi setelah  pemakaian  sehari-hari. Penyebab utama dari perubahan dimensi kain adalah mengkeret setelah pencucian.
Tabel 3.  Pengujian Stabilitas Dimensi Kain No Konsentrasi Larutan g/l Temperatur o C Curring Mengkeret % lusi pakan 1 80 130 3,0 2,1 2 90 3,2 2,3 3 100 3,2 2,4 4 110 3,0 2.2 ( Standar pengujian SNI ISO 5007 :2011)
Gambar 2. Grafik Hubungan  Pengujian Stabilitas Dimensi Terhadap Perbandingan Variasi Konsentrasi Akrofik NZK Arah lusi an Arah Pakan
Pengujian stabilitas dimensi diatas konsentrasi penggunaan zat resin anti kusut Akrofik NZK 90 g/l hasilnya naik kemudian menurun pada penggunaan Akrofik NZK konsentrasi 100g/l dan 110 g/l   perubahan dimensi kain itu pada arah lusi tidak terlalu banyak perubahan demikian juga pada arah pakan  perubahannya tidak terlalu banyak.Hal ini disebabkan karena pada proses pemanas  awetan  pada  suhu  rendah  (130 o C)  dan  dengan  bantuan  katalis  ,  resin  Akrofik  NZK, akan terhidrolisa sehingga terjadi polimerisasi ikatan silang dengan serat dan juga membentuk sendiri  menyelubungi  serat-seratnya.  Semakin  tinggi  konsentrasi  Akrofik  NZK  sampai  batas tententu  yang  digunakan  semakin  banyak  molekul  yang  masuk  kedalam  serat  membentuk ikatan  silang.  Zat  ini  akan  mengikat  susunan  bagian-bagian  molekul  serat  satu  sama  lainnya sehingga  serat  menjadi  lebih  terikat,  sehingga  kain  akan  kembali  kebentuk  semula  setelah mengalami  tekan  mekanik  pada  saat  pencucian  sehingga  stabilitas  dimensi  tidak  begitu perpengaruh terhadap penambahan resin Akrofik NZK.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 80 90 100 110 M en gk er et ( % ) Konsentrasi Akrofik NZK (g/l) lusi pakan

## 3. Pengujian kekuatan sobek kain
Pengujian  kekuatan  sobek  adalah  menguji  daya  tahan  kain  terhadap  sobekan.  Pengujian kekuatan  sobek  kain  sangat  penting,  untuk  mengukur  kekuatan  sobek  kain  tenun  agar mendapatkan hasil pengukuran kekuatan sobek dan  nilai mutu yang baik.
Tabel 4.   Pengujian Kekuatan Sobek Kain No  Konsentrasi larutan (g/l) Suhu curring ( o C) Beban  ( g) Skala lusi Skala pakan Hasil  (gram) lusi Pakan 1 80 130 1600 40 38 640 608 2 90 130 1600 42,5 38,25 656 616 3 100 130 1600 42,5 40 640 625 4 110 130 1600 42 40 640 618 SNI ISO 13937-1(E)-2010. Tekstil- Kekuatan Sobek kain- Bagian 1 : Cara ujikekuatan sobek menggunakan metoda pendulum (Elmendorf )
Gambar 3.Grafik Hubungan  Pengujian Kekuatan Sobek Kain Terhadap Perbandingan Variasi Konsentrasi Akrofik NZK Arah lusi an Arah Pakan
Pengujian kekuatan sobek kain, semakin tinggi konsentrasi zat resin anti kusut akrofik NZK 80,  90  g/l  ke  arah  lusi  kain  ,  80,90,  100g/l    ke  arah  pakan  kain  maka  semakin  besar  juga kekuatan  sobek  yang  diperoleh.  Hal  ini  disebabkan  oleh  jaringan  tiga  dimensi  yang  terbentuk pada  bagian  amorf  serat  memegang  dan  menahan  stuktur  molekul  serat  selulosa  ketika  gaya tarik terjadi pada kain. Pada pemakaian konsentrasi zat resin anti kusut akrofik NZK 100 ,110 g// kearah lusi kain , 110 g/l ke arah pakan kain kekuatan sobek  akan menurun kembali , hal ini disebakan  oleh  terlalu  banyaknya  bagian  amorf  serat  terisi  oleh  resin  melamin  formaldehid sehingga  pergerakan  rantai  molekul  serat  menjadi  lebih  sulit  sehingga  kekuatan  sobek    kain menurun.  Nilai  kekuatan  kain  dipengaruhi  juga  oleh  banyaknya  penggunaan  katalis.  Katalis dapat  menurunkan  kekuatan  kain  karena  adanya  asam  pada  suhu  tinggi  ketika  proses polimerisasi.  Pada  percobaan  ini  ,  digunakan  suhu  rendah  sehingga  tidak  terjadi  penurunan kekuatan kain yang terlalu signifikan. Hasil percobaan yang diperoleh masih memenuhi standar pabrik yaitu ≥ 750 gram.
Penyempurnaan Resin Anti Kusut dengan Senyawa Dihidroksi Etilena Urea (Akrofik NZK)  pada Kain Kapas 100%

## 4.  Pengujian kekuatan tarik kain
Kekuatan  tarik  kain  adalah  beban  maksimal  yang  dapat  ditahan  oleh suatu  contoh  uji  kain hingga kain tersebut putus. Mulur kain adalah pertambahan panjang kain pada saat kain putus dibandingkan  dengan  panjang  kain  semula,  dinyatakan  dalam  persen.  Pengujian  ini.  SNI  08- 0276-2009, kain tenun - Cara Uji Kekuatan Tarik dan Mulur

## Tabel 5.Pengujian Kekuatan Tarik Kain

## Gambar 4.Grafik Hubungan  Pengujian Kekuatan Tarik Kain Terhadap Perbandingan Variasi Konsentrasi Akrofik NZK Arah lusi dan Arah Pakan
Pengujian kekuatan tarik semakin besar  konsentrasi zat resin anti akrofik NZK 80 g/l,90 g/l, dan 100 g/l, maka semakin tinggi kekuatan tarik yang didapatkan,  ini berlaku untuk arah lusi dan ke arah pakan.  Hal ini disebabkan oleh  jaringan tiga dimensi yang terbentuk pada bagian amorf  serat  memegang  dan  menahan  stuktur  molekul  serat  selulosa  ketika  gaya  tarik  terjadi pada  kain . Kekuatan  tarik  kain  akan  menurun  kembali    pada  pemakaian  konsentrasi  zat  resin anti  kusut  akrofik  NZK  110  g/l,  hal  ini  disebakan  oleh  terlalu  banyaknya  bagian  amorf  serat terisi oleh resin melamin formaldehid sehingga pergerakan rantai molekul serat menjadi lebih sulit sehingga kekuatan tarik  kain menurun.
No Konsentrasi Akrofil ZNK g/l Tempera tur curring Lusi (kg) Pakan (kg) Tari k Mul ur Tari k Mulur 1 80 130 21, 96 27,3 8,27 15,9 2 90 130 22, 50 29,7 11,1 8 16,5 3 100 130 24, 43 29,1 11,8 6 18,3 4 110 130 23, 60 24,2 9,40 15,0

## SIMPULAN
Berdasarkan    hasil  percobaan  dan  pembahasan  mengenai  pengaruh  perbandingan  variasi konsentrasi  resin  anti  kusut  Akrofik  NZK    yang  dilakukan  pada  kain  kapas  100%    dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Perbandingan  konsentrasi    Resin  anti  kusut  Akrofik  NZK  berpengaruh  terhadap  kadar formaldehida bebas, satabilitas dimensi kain , kekuatan sobek kain dan kekuatan tarik kain.
2. Makin tinggi konsentrasi resin anti kusut akrofik NZK pada  penguijian kadar formaldehida bebas  makin  tinggi  untuk  konsentrasi  akrofik  NZK  100g/l,  110  g/l    kadar  formaldihanya 55,86  ppm dan 67,53 ppm.
3. Makin  tinggi  konsentrasi  resin  anti  kusut  akrofik  NZK  sampai  konsentrasi  100g/lnilai pengujian stabilitas dimensi  makin naik yaitu 3,2 % ke arah lusi dan 2,4 %  kea rah pakan
4. Makin tinggi  konsentrasi zat  resin anti kusut  akrofik NZK sampai konsentrasi 100g/l nilai kekuatan sobek makin tinggi yaitu 0,640 kg arah lusi 0,625 kg arah pakan
5. Makin tinggi  konsentrasi zat resin anti kusut  akrofik NZK sampai konsentrasi 100g/l nilai kekuatan tarik makin tinggi yaitu 43,34 kg ke arah lusidan  11,86 kg  ke arah pakan.
6. Kondisi Optimum dicapai pada konsentrasi pemakaian zat resin anti kusut akrofik NZK yang bisa digunakan dipabrik pada konsentrasi 100g/l pada suhu pemanas awetan 130°C selama 3 menit.

## SARAN
Berdasarkan data hasil percobaan disarankan proses penyempurnaan anti kusut kain kapas 100% dengan pemilihan    konsentrasi   Akrofik NZK serta zat pembantunya  yang  tepat agar diperoleh hasil dengan kadar formaldehidanya bener benar bebas atau sama nol

## DAFTAR PUSTAKA
Hall,A.J. 1966. Textile Finishing. London : Heywood Books. Marsh,J.T.1957. An Introduction to Textile Finishing, revisi ke-6 ,Chapman & Hall Ltd,London. Majory L. Joshep, 1993, Introductory Of Textile Finishing, Revisi ke-6 Chapman & Hall Ltd,
London.
Shenai., VA and Saraf ., NM 1990 , Technology Of Textil Finishing , Sevak Publication, Bombay. Suprijono dkk, 1973, Serat-Serat Tekstil , Institut Teknologi Bandung,.
______, 2001,Toray TRS 3001 B-2001 : Acetyl Acetone Method , Toray
______, 2001,Toray TRS 1051 G-2001 : Washing Method , Toray